356 Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe vom S.Mär/.. 



soll, ist auch nicht ohne Weiteres einzusehen: wissen wir doch 

 garnicht, ol) der seines letzten Moleculs Wassers berauhte Eisen- 

 vitriol üherhaupt noch als Oxydulverbindung- aufzufassen sei, oder 

 ob er nicht vielleicht eine Umla.£>-erung in ein schwefligsaures Eisen- 

 oxyd erfahren habe? Fragen die sich naturgemäss aufdrängen müssen. 

 aber nicht experimentell zu entscheiden sind! 



Wie der Magnetkies, verhalten sich auch die ülirigcn Scliwcfel- 

 verbindungen des Eisens: sämmtliclu' werden weiter reducirt, als 

 dies >)isher angenommen wurde. 



Eisenkies mit einem Schwefelgelialt von 4'i.72 Procent 

 ' (])erechnet 4(3.67 Procent) verlor nach 5 stündigem starken 

 Glühen 28.34 Procent S. während der Verlust, falls FeS 

 gebildet wurde, 23.34 Procent betragen würde. 

 Ganz analog verhält sich künstlich dargestelltes Fe^Sj. 



Auch beim Kupferkies hat man den Verlust, welchen derselbe 

 beim Erhitzen im H- Strome erleidet, für die Ermittelung der Con- 

 stitution l)enutzen wollen: «Verliert derselbe beim Erhitzen im Wasser- 



stofl' ein Viertel seines Schwefels indem er. aufgefasst als | oder 



CujS 

 Fe.S, 



Man hat Verluste gefunden, die diesem Wertlie sehr nahe 

 kommen, aber auch solche, die denselben wesentlich überschreiten, 

 was man der Anwesenheit von Eisenkies zuzuschreil)en geneigt war. — 

 Dass diese Annahme unnöthig, sondern, dass es auch hier nur auf 

 die Dauer des Erhitzens ankommt, beweisen folgende Zahlen: 



Kiystallisirter Kupferkies von Ani . Nipon " ergab bei 

 der Analyse 



30.24 Procent Fe 

 34-53 '• Cu 



35-17 " s 



und o?3292 verloren nach 1 '/., stündigem Glühen bereits 

 13.89 Procent Schwefel. 

 Wie die natürlichen Schwefelverbindungen, verhalten sicli auch 

 die künstlich dargestellten, z. B. der Körper K.S. Fe,S,. 



Derselbe nacli den Angaben von ScHNEmER^ dargestellt, verliert 

 nacli diesem Forscher beim Erhitzen im Wasserstofi" ein Viertel seines 

 Schwefelgehaltes = 10.13 Pi'ocent. 



.in J r^l übergeht, so macht dies 8.72 Procent aus«.' 

 ) 2 FeS 5 



' S. Rammelsberg, Mineralcheniie S. 70. 



'^ Icli verdankfi das ausgezeichnete Material diT (ii'ile des vei-stDi-beneii Hrn. 

 Geil. Katli Prof. Websky. 



^ Püogendorfk's Auiialeu. Bd. 136. S. 400. 



